SÉANCE DU II DÉCEMBRE ipOD. 988 



pourpre de Cassius (' ). Ce savant avait indiqué que ce pourpre ne formait 

 pas une combinaison définie, mais n'était (pi'une laque d'étain colorée par 

 de l'or en pouth-e très fine. 



So'nbiUlé du carbone dans l'or à son point d'.ébullilion. — Nous avons 

 déjà fait remarquer que, dans les expériences précédentes, lorsque l'or 

 était maintenu en pleine ébuUition tlans nu vase de charbon, la surface du 

 métal, après refroidissement, était souvent recouverte d'une couche de 

 graphite. Il semblait donc qu'à haute tem|)érature ce métal pût dissoudre 

 une certaine quantité de carbone. Pour nous en assurer, nous avons niain- 

 t(Mui I 5oS d'or en pleine ébullition, dans un creuset de charbon, et nous 

 l'avons plongé rapidement dans de l'eau froide. Dans ces conditions, on 

 voit, au moment de sa solidification, des gaz sortir du culot métallique, 

 puis, si l'on examine ce culot refroidi, on trouve à la partie supérieure, 

 (l;ins quelques géodes creusés par le départ des gaz, une petite quantité de 

 cristaux hexagonaux de graphite, qu'il nous a été facile de caractériser par 

 leur transformation en oxvde graphitique et pyrographitique. La grande 

 différence de densilé entre le graphite et l'or explique le départ des cris- 

 taux de carbone et fait comprendre pourquoi ils se rencontrent surtout à 

 la partie supérieure du lingot. 



Enfin, en attaquant le métal par l'eau régale, il nous est resté une petite 

 quantité de cristaux de graphite dont certains étaient tellement ténus qu'ils 

 possédaient le mouvement brownien. 



Conclusions. — L'or distille avec facilité au four électrique; son point 

 d'ébullition est supérieur à celui du cuivre et inférieur au point d'ébul- 

 lition de la chaux. Par condensation sur un tube froid, sa vapeur pro- 

 duit de l'or filiforme et de petits cristaux microscopiques. Les projjriétés 

 de cet or sont les mêmes que celles de l'or en poudre. 



Dans les alliages d'or et de cuivre, dans les alliages d'or et d'étain, le 

 cuivre et l'élain distillent avant l'or. De plus, en distillant un alliage d'or 

 et d'étain, on obtient, par voie sèche, le pourpre de Cassius. Cette pré- 

 paration est générale et permet d'obtenir des pourpres avec différents 

 oxydes tels que la silice, la zircone, la magnésie, la chaux et l'alumine. 



(') IJkbrat, Note sur le pourpre de Cassius {Comptes rendus, t. LXXV, 1872, 



p. 1020). 



